## ANALISIS PENAMBAHAN LEM PUTIH POLY VINYL ACETATE TERHADAP SIFAT FISIK DAN MEKANIK
BETON 1PC : 2 PS : 3 KR
Primasiwi Harprastanti 1) , Fikri Praharseno 1,*) , Supriyadi 1) , Sukoyo 1) , Wasino 1)
1) Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang Jln. Prof. H.Soedarto, S.H. Tembalang, Kota Semarang  50275
*) Correspondent Author: fikri.praharseno@polines.ac.id

## Abstract
The  rapid  development  of  concrete  nowadays  demands  us  to  conduct  research  or further  develop  previous  research.  The  goal  is  to  produce  higher  quality  concrete products.  This  research  aims  to  determine  the  effect  of  adding  Poly  Vinyl  Acetate white glue to the physical and mechanical properties of concrete with a ratio of 1PC: 2PS:  3KR.  This  research  was  conducted  at  the  Materials  Laboratory  of  the  Civil Engineering Department, State Polytechnic of Semarang. The concrete produced in this study is in the form of cylinders with a diameter of 15cm, nine in total, and one beam measuring 15x15x60 cm. The samples produced consist of one sample of normal concrete and four samples with PVAc glue mixtures (2.5%, 5%, 7.5%, and 10%). The research  results  show  that  the  addition  of  glue  has  little  effect  physically.  The percentage results of compressive strength of cylinders at 7 days of age with normal concrete are as  follows: PVAc 2.5% increased by 12.96%; PVAc 5% increased by 4.78%; PVAc 7.5% decreased by 14.68%; PVAc 10% decreased by 39.57%. At 14 days  of  age,  with  normal  concrete:  PVAc  2.5%  increased  by  16.66%;  PVAc  5% decreased  by  3.65%;  PVAc  7.5%  decreased  by  20.93%;  PVAc  10%  decreased  by 52.10%. At 28 days of age, with normal concrete: PVAc 2.5% decreased by 6.13%; PVAc  5%  decreased  by  13.24%;  PVAc  7.5%  decreased  by  20.69%;  PVAc  10% decreased by 48.86%. As for the flexural strength results of beams at 28 days of age, concrete with PVAc content: 2.5% decreased by 32.09%; 5% decreased by 45.56%; 7.5% decreased by 36.51%; 10% decreased by 33.88%. These results are compared with normal concrete.
Keywords: concrete, compressive strength, flexural strength, PVAc

## PENDAHULUAN
Semakin pesatnya perkembangan beton saat ini membuat kita semakin dituntut untuk  dapat  melakukan  penelitian  atau mengembangkan  penelitian  terdahulu. Tujuan  dari  pengembangan  penelitian diharapkan menghasilkan produk beton yang semakin berkualitas. Beton adalah suatu bahan yang didapat dari campuran semen, agregat kasar, agregat halus, air, dan atau bahan tambah yang mengerasa
dan menjadi benda padat. Perkembangan  beton  yang  semakin pesat  saat  ini  menuntut  kita  untuk melakukan  suatu  penelitian  untuk menciptakan, melanjutkan, atau mengembangkan  suatu  produk  beton yang berkualitas.
Zat  additive  merupakan  bahan mineral yang sengaja ditambahkan pada campuran  beton  untuk  merubah  sifat dan  karakteristiknya  sesuai  keinginan.
Kegunaan  penggunaan  zat  additive dalam campuran
beton yaitu
memperbaiki workability beton, mengurangi  panas  hidrasi,  mengurangi biaya  pekerjaan,  mempertinggi  daya tahan terhadap serangan sulfat,
mempertinggi  daya  tahan  terhadap serangan reaksi
alkali-silika,
menambah keawetan (durabilitas) beton, meningkatkan kuat tekan beton, meningkatkan usia pakai beton, mengurangi penyusutan, membuat beton  lebih  kedap  air,  porositas  dan daya  serap  air  pada  beton  rendah (Mulyono, 2003).
Penelitian  penggunaan  bahan tambah  pada  beton  sudah  banyak dilakukan.  Firmansyah,  dkk  (2022)
melakukan penelitian dengan menambahkan  abu  vulkanik  Gunung Semeru  pada  campuran  beton  1PC  : 2PS : 3KR. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  semakin  besar prosentase  penambahan  abu  vulkanik Gunung  Semeru,  semakin  tinggi  kuat tekan  rata-rata  beton  dan  modulus elastisitasnya  (Firmansyah  dkk,  2022). Rahmadi,  dkk  (2017)  menyebutkan penamahan campuran
beton menggunakan serbuk cangkang kerang menaikkan  kuat  tekan  beton  sebesar 7%.  Penelitian  lain  mengenai  bahan tambah  campuran  beton  yaitu  2% serbuk  besi  dan  2%  serat  tembaga menaikkan  kuat  tekan  beton  sebesar
0,403% (Setiyawan dkk., 2021). Pratama dan Ellyza (2023) menyebutkan  bahwa  penambahan  6% abu  ampas  tebu  pada  campuran  beton menurunkan  kuat  tekan  beton  sebesar 5%.
Lem  putih  Poly  Vinyl  Acetate
(PVAc) telah digunakan sebagai campuran  plesteran  untuk  mengurangi retak  sementara.  PVAc  berbasis  pada senyawa rantai panjang  (polimer) Poly Vinyl Acetate (Billmeyer, 1984). Sarito (2012)  melakukan  penelitian  dengan menambahkan PVAc pada campuran 1 semen  :  5  pasir.  Sarito  (2012) menjelaskan penambahan PVAc menimbulkan  gelembung  udara  dan mortar  menjadi  menggumpal  dan elastis, sehingga mengakibatkan mortar sulit dipadatkan. Penambahan lem putih PVAc  pada  mortar  1  semen  :  5  pasir secara  fisik  menurunkan  fas,  berat  isi, dan  serapan  air  dan  secara  mekanik menaikkan  kuat  tekan,  kuat  tarik, tingkat  abrasi  serta  menurunkan  kuat lentur,  kuat  tekan,  dan  modulus elastisitas (Sarito, 2012).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui pengaruh penambahan PVAc  pada  sifat  fisik  dan  mekanik beton  dengan  campuran  1PC  :  2  PS  : 3KR.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan mendapatkan  sifat  fisik  dan  mekanik yang lebih baik sehingga menghasilkan beton yang berkualitas.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi eksperimental.  Pelaksanaan  penelitian dikerjakan  di  laboratorium  Bahan Bangunan  Teknik  Sipil  Politeknik Negeri Semarang. Tahap pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penelitian  ini  diawali  dengan mengumpulkan  data  awal  atau studi  literatir  mengenai  penelitian yang dilakukan.
2. Pengujian  sifat  fisik  dari  material pembentuk  beton.  Pengujian  yang dilakukan  adalah  analisa  ayak, kadar  lumpur,  kadar  organik,  dan kadar air.
3. Perencanaan  komposisi  campuran (mix  design)  beton  yang  tepat (SNI-03-2834-2000)
4. Pembuatan  benda  uji  silinder  dan balok
5. Pengujian  kuat  tekan  (SNI-1974- 2011) dan  kuat  lentur  (SNI-4431- 2011)
Bahan yang digunakan untuk membuat campuran beton adalah
1. Semen  Portland  (PC)  tipe  1,
Portland cement merupakan bahan pengikat  campuran  beton  diatur dalam SNI-15-2049-2004.
2. Agregat  halus  yang  digunakan merupakan  pasir  muntilan.  Pasir adalah bahan pengisi pada campuran beton.
3. Agregat  kasar  yang  digunakan berupa pecahan batu kali
4. Air  yang  digunakan  berasal  dari
Laboratorium Bahan Jurusan
Teknik  Sipil  Polines.  Air  berguna untuk mereaksikan semen.
Penggunaan  air  pencampur  diatur pada SK SNI S 02-1994-03.
5. Lem  putih  PVAc.  Lem  putih  ini digunakan  sebagai  perekat  kayu, kertas,  dan  dapat  dicampurkan dengan  semen  untuk  acian  dan penambal retak pada acian.
Pada  penelitian  ini  terdapat  beberapa jenis  sampel  benda  uji  yang  dibuat berdasarkan  prosentasi  campuran  lem putih.  Dalam  pengujian  kuat  tekan beton  menggunakan  silinder  dengan ukuran  diameter  15  cm  dan  tinggi  30 cm,  sedangkan  untuk  pengujian  kuat lentur  menggunakan  balok  dengan ukuran  15  cm  x  20  cm  x60  cm. Pengujian  kuat  tekan  dilakukan  pada umur beton 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Pengujian  kuat  lentur  dilakukan  pada umur  beton  28  hari.  Jumlah  sampel benda uji untuk masing-masing pengujian dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Variasi benda uji No. Perbandingan campuran  Jumlah benda uji PC  PS  KR  PVAc  Silinder  Balok 1 1 2 3 0 % 9 1 2 1 2 3 2,5% 9 1 3 1 2 3 5,0% 9 1 4 1 2 3 7,5% 9 1 5 1 2 3 10% 9 1

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian  kuat  tekan  dilakukan  pada benda  uji  berumur  7,  14,  dan  28  hari dengan menggunakan alat compression testing machine. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kuat tekan maksimum  pada  setiap  beton  dengan variasi  penambahan  lem  putih  PVAc. Setelah diketahui nilai maksimum kuat tekan  masing-masing  benda  uji  maka
dicari  nilai  kuat  tekan  rata-rata  guna mengetahui  prosentase  penurunan  atau peningkatan  nilai  kuat  tekan  dengan penambahan  lem  putih  PVAc  dengan kuat  tekan  beton  normal.    Hasil pengujian kuat tekan beton pada umur 7 hari  dapat  dilihat  pada  Tabel  2  dan Gambar 1.
Tabel 1 dan Gambar 1
menunjukkan  hasil  pengujian  kuat tekan  beton  pada  umur  7  hari. Penggunaan  PVAc  sebanyak  2,5% meningkatkan kuat tekan beton sebesar 12,96% dari beton normal. Akan tetapi, semakin banyak komposisi PVAc pada campuran  mengakibatkan  menurunnya kuat  tekan  beton.  Pada  campuran  10% PVAc,  kuat  tekan  beton  menurun hingga 39,57% dari beton normal.
Tabel 2. Kuat tekan beton pada umur 7 hari No  PVAc    Kuat Tekan (MPa) 1. 0% 13,51 2. 2,5% 15,26 3. 5% 14,15 4. 7,5% 11,52 5. 10% 8,16 Gambar 1. Pengujian kuat tekan pada umur 7 hari
Pengujian  kuat  tekan  pada  umur 14  memberikan  hasil  yang  hampir serupa  dengan  pengujian  pada  umur  7
hari.  Kuat  tekan  meningkat  16,66% ketika  beton  diberi  campuran  PVAc sebanyak 2,5%. Namun ketika komposisi  PVAc  yang  diberikan  pada campuran  beton  semakin  meningkat, nilai  kuat  tekan  beton  mengalami penurunan  hingga  52,1%  dari  beton normal.
Gambar 2. Pengujian kuat tekan pada umur 14 hari
Pengujian  kuat  tekan  beton  pada umur  28  hari  memiliki  karakteristik yang berbeda dengan beton pada usia 7 hari  dan  14  hari.  Pada  umur  28  hari, penambahan PVAc membuat nilai kuat tekan beton semakin menurun. Penurunan  yang  paling  besar,  yaitu 48,8% dari beton normal, terjadi ketika 10% PVAc dicampurkan pada campuran beton. Pengujian kuat lentur beton pada umur  28  hari  menghasilkan  penurunan untuk  sampel  yang  ditambah  dengan lem PVAc. Penggunaan PVAc sebanyak  2,5%  menurun  kuat  lentur beton  sebesar  32,09%  dari  beton normal.  Untuk  penggunaan  PVAc sebanyak 5% menurun kuat lentur beton sebesar 45,56% dari beton normal. Pada campuran 7,5% PVAc kuat lentur beton menurun  hingga  36,51%  dari  beton normal.  Sedangkan  penggunaan  PVAc
sebanyak  10%  menurun  kuat  lentur beton  sebesar  33,88%  dari  beton normal.
Gambar 3. Pengujian kuat tekan pada umur 28 hari
Gambar 4. Pengujian kuat lentur pada umur 28 hari

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk  fisik ataupun  visual  dari  beton  silinder  dan balok  tanpa  lem  PVAc  dengan  beton yang  di  tambah  lem  tidak  memiliki
begitu perbedaan. Secara hasil pengujian kuat tekan beton, penambahan  lem  yang  paling  di rekomendasikan/  disarankan  adalah sebanyak  2,5%  PVAc  karena  bisa memiliki  kuat  tekan  lebih  dari  kuat tekan  beton  normal.  Sedangkan  untuk hasil pengujian kuat lentur di dapatkan
mengalami  penurunan  dari  kuat  lentur beton normal mulai dari sampel dengan kandungan  lem  PVAc  2,5%  menurun sebesar 32,09%; kandungan lem PVAc 5% menurun sebesar 45,56%; kandungan  lem  PVAc  7,5%  menurun sebesar 36,51%; dan kandungan PVAc 10% menurun sebesar 33,88%. Penambahan  lem  dalam  campuran beton tidak memberikan hasil yang baik bagi nilai kuat tekan dan kuat lenturnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tulisan  ini  merupakan  bagian  /  diolah dari Laporan Penelitian Terapan Pratama dengan sumber dana dari daftar isian  pelaksanaan:  SP  DIPA  BLU 023.18.2.677603/2023 tanggal 30 November 2023. Penulis mengucapkan terima  kasih  kepada  P3M  Polines  dan jurusan  teknik  sipil  Polines  yang  telah memfasilitasi  penelitian  ini  sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Standarisasi  Nasional,  2000, SNI-03-2834-2000.  Tata  Cara Pembuatan  Rencana  Campuran
Beton  Normal.  Jakarta:  Badan Standarisasi Nasional. Badan  Standarisasi  Nasional,  2004, SNI-15-2049-2004. Semen Portland. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional. Badan  Standarisasi  Nasional,  2011, SNI-1974-2011.  Cara  Uji  Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder.
Jakarta: Badan Standarisasi
Nasional.
Badan  Standarisasi  Nasional,  2011,
SNI-4431-2011.  Cara  Uji  Kuat
Lentur Beton Normal dengan Dua
26,21
17,80 14,27 16,64 17,33
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 K ua t L ent ur (M P a ) Benda Uji
Titik Pembebanan. Jakarta:
Badan Standarisasi Nasional.
Billmeyer,  F.W.,  1984, Textbook  of Polymer  Science .  San  Francisco: John Wiley & Sons, Inc.
Departemen  Pekerjaan  Umum.  Badan
Penelitian  dan  Pengembangan PU, Pedoman  Beton  1989,  SKBI
1.4.53  1989 .  Draft  Konsesnsus: Jakarta: DPU.
Firmansyah,  Ade,  Abdul  Halim,  and Candra  Aditya,  2022,  Pengaruh Penambahan Abu Vulkanik Gunung  Semeru  sebagai  Bahan Additive  Terhadap  Kuat  Tekan dan  Modulus  Elastisitas  Beton.
Conference  on  Innovation  and
Application of Science and
Technology (CIASTECH) . Vol. 5.
No. 1.
Pratama, Aditya, Ellyza Chairina, 2023,
Pengaruh  Abu  Ampas  Tebu
Terhadap  Kuat  Tekan  Beton sebagai  Bahan  Tambahan  dalam Pembuatan Beton Normal. Jurnal
Teknik Sipil (JTSIP) Vol 2 No 1, Juni. Mulyono, T., 2003, Concrete technology.  Yogyakarta:  Andi Offset. Rahmadi,  Suhendar,  Fachriza,  Budi, 2017, Pengaruh Penambahan Serbuk Cangkang Kerang terhadap  Kuat  Tekan  Beton dengan  menggunakan  Agregat Kasar  Palu  dan  Agregat  Halus Pasir Mahakam.
Prosiding
Seminar Nasional Teknologi IV.
Sarito,  2012,  Pengaruh  Penambahan Lem  Putih  Poly  Vinyl  Acetate (PVAC) Terhadap Perilaku Fisik dan  Mekanik  Pada  Mortar  1 Semen  :  5  Pasir.  Poli-Teknologi Vol. 11 No. 1, Januari.
Setiyawan,  Prabowo,  Djoko  Susilo Adhy,  dan  Muhamad  Rusli Ahyar,  2021,  Karakteristik  Kuat Tekan  Campuran  Beton  dengan Tambahan  Serat  Tembaga  dan Serbuk Besi. Pondasi Vol. 26 No. 2.